Bronze einer von Peter Vischer gefertigten Statue. 15 
von Henneberg zu Roemhild, einem Meisterwerke Peter 
Vischer’s, herrührt, mit der Bemerkung, dass man bis 
jetzt die von genanntem Meister verwendete Mischung nicht 
kenne. Die chemische Untersuchung ergab in 100 Theilen 
Bronze: 
Bisenee me 80,I7S 
Mangan we 2. Lo 
NickePae as 0A 
Zink an 2. ws PA 161009 
Bley nr PET 
Cadmmm Ha 22 0ER0BLE 
Kuprere a2 220,,20.069 
99,600. 
Zinn und Silber waren nicht zugegen. Das specifische 
Gewicht der Bronze betrug 8,47. 
Im Ganzen genommen schliesst sich die Mischung den 
kupferreichen Bronzen an, wie man sie namentlich in neuerer 
Zeit zu Bronzeguss verwendet. Das Verhältniss von Zink 
zu Kupfer = 1:5. Das specifische Gewicht der Bronzen 
varürt sehr leicht nach der Dichte des Gusses oder der 
künstlichen Verdichtung durch Schlag u.s.w. Nach Mal- 
let (Gmelin’s Handbuch der Chemie 1853, Bd. III. S. 430; 
polytechn. Journal Bd. LXXXV. 8. 378) hat eine Legirung 
von 5 Theilen Kupfer und 1 Theil Zink das spec. Gewicht 
von 8,415; nach Percy (Jahresbericht für technische 
Chemie von R. Wagner, 1863. 8. 167.) eine Mischung 
von 84 Theilen Kupfer und 16,0 Zink ein spec. Gewicht von 
8,639. Der stärkere Kupfergehalt prägt sich deutlich aus 
und so kann das hier gefundene spec. Gewicht als ganz ent- 
sprechend betrachtet werden. Einige andere ähnliche Mi- 
schungen bestanden aus: 
IE I. IH. IV VE an 
Kupfer . 91,40 89,62 82,45 83 75 86,38 
Zink. 553. 490 1030.14 90 1361 
Zion. 21,708 570 4100 0208,53 
Blei 00 .001,37.,.048: 310001... 02 
